l66 J. H. L. VOGT. M.-N. Kl. 



C<!Z-iï/^-A^<2-^--^/-Silikatschmelzlosungen ein sehr hohes Mass, wenn die 

 Schmelzen zu etwa 800 — 900° abgekühlt werden. 



Die für die Krystallisation eines Minerals nötige Zeit nimmt zu, 

 wenn die Krystallisation in einer zähflüssigen Lösung stattfindet. 



In den gemischten Silikatschmelzlösungen tritt eine Schmelzpunkt- 

 Erniedrigung ein, und zwar ist diese Erniedrigung, wie oben erörtert, 

 ganz beträchtlich. Bei der erniedrigten Krystallisationstemperatur ist 

 die Viskosität gestiegen; die ' für die Mineral-Individualisation erforder- 

 liche Zeit wird somit erhöht. Wenn die Abkühlung noch schneller 

 als das erforderliche Minimum stattfindet, kann keine Krystallisation vor 

 sich gehen; d: man erhält eine unterkühlte feste Lösung. — Die Glas- 

 bildung wird somit durch die Komplexität der Lösung befördert, und 

 zwar je mehr, je mehr sich die Lösung einem aus zwei oder noch 

 mehreren Komponenten bestehenden eutektischen Gemisch nähert. — 

 Je weiter die Krystallisation in einer Silikatschmelzlösung — die Eruptiv- 

 magmen einbegriffen — vorschreitet, je mehr nähert sich die restierende 

 Flüssigkeit der Zusammensetzung eines eutektischen Gemisches; je nie- 

 driger wird gleichzeitig die Krystallisationstemperatur, und je höher steigt 

 die Viskosität. Um eine vollständige Krystallisation der Rest-Flüssigkeit 

 einer gemischten Lösung zu erhalten, ist deswegen eine lange Krystalli- 

 sationszeit erforderlich; wo eine solche nicht stattfindet, erstarrt die 

 Rest-Flüssigkeit als eine Glasbasis, die sich der Zusammensetzung eines 

 eutektischen Gemisches nähert oder damit völlig identisch ist. 



Als Stütze der Richtigkeit dieser generellen Erörterung führe ich 

 folgendes an: 



I. Die 6rt--(4/-Silikatschmelzen von der Zusammensetzung einerseits 

 wie Anorthit und andrerseits wie Akermanit-Melilith-Gehlenit (die letzteren 

 mit der genügenden Menge Ca durch Mg ersetzt) erstarren, selbst bei 

 sehr schneller Abkühlung (wie nur einigen Minuten), völlig oder beinahe 

 völlig krystallin, und das ausgeschiedene Mineral (Anorthit, bezw. Meli- 

 lithmineral) erreicht eine verhältnismässig bedeutende Grösse, 



In gemischten Lösungen von Anorthit und Melilithmineral tritt eine 

 Schmelzpunkt-Erniedrigung ein (siehe die zwei obersten graphischen 

 Darstellungen an Fig. 8). Im Moment des Erstarrungspunkts (der an- 

 fangenden Krystallisationstemperatur) — oder, für die als reine Gläser 

 erstarrenden Mischungen, des »scheinbaren Erstarrungspunkts« — ist die 

 Viskosität der gemischten Lösungen gestiegen (siehe die graphische 

 Darstellung No. 3 an Fig. 8); dies beruht unzweifelhaft hauptsächlich 

 auf der Erniedrigung der Temperatur. 



